THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 41 



MM. Cliarpy et Grenet, permettent de tracer le dia- 

 gramme qui vient d'être décrit. On trouve alors que la 

 dislance verticale des deux courbes parallèles corres- 

 pond bien à ce que la théorie permet de prévoir. 



Les preuves qui précédent pourraient paraître irré- 

 futables ; cependant, les alliages des deux catégories, 

 tout en possédant une série de propriétés que nous 

 avons reconnues être très semblables, présentent aussi 

 certaines dissemblances qui pourraient encore faire 

 douter de la communauté d'origine de leurs singularités. 

 Il n'est donc pas inutile de chercher à appuyer d'une 

 expérience directe les conclusions tirées de la compa- 

 raison des résultats rappelés ci-dessus. Voici comment 

 cette expérience a pu être réalisée. 



Un alliage contenant 30 pour 100 de nickel participe 

 déjà, aux températures ordinaires, à l'anomalie néga- 

 tive de dilatation ; mais, d'autre part, s'il est à peu 

 prés exempt de carbone, il peut subir, dans l'air liquide, 

 la transformation irréversible. Or, supposons que l'ano- 

 malie de dilatation soit liée à une autre cause que celle 

 qui produit la transformation irréversible ; comme cette 

 dernière est accompagnée d'un abaissement considéra- 

 ble de la dilatabilité de l'alliage, on devra s'attendre à 

 trouver, dans l'alliage transformé, la superposition des 

 deux causes d'abaissement, et l'anomalie de dilatation 

 de l'alliage sera exagérée. Mais supposons, au contraire, 

 que la transformation irréversible observée à très basse 

 température soit de même nature que la transformation 

 réversible, celle-ci n'en étant pour ainsi dire que le 

 prélude. Alors la transformation irréversible aura défi- 

 nitivement fixé les transformations dont l'alliage est 

 susceptible, et, lorsqu'on reviendra aux températures 



